634 
NOUVELLES EXPÉRIENCES 
Observations. Le rapport du frottement à la pression pa- 
raît, d’après les résultats du tableau ci-dessus , être le même 
avec l’enduit de suif qu'avec celui d’huile, ainsi qu’on la 
déjà remarqué pour d’autres corps. De plus, cette valeur 
commune est la même que l’on a déjà trouvée pour les autres 
bois mis en expérience dans des circonstances analogues. 
On a cherché à faire glisser du bois de gaïac sans enduit 
sur de la fonte, mais on a remarqué que le bois s’encras- 
sait, devenait moins doux au toucher, et que le frottement 
augmentait à mesure qu'on multipliait les expériences. 
TABLEAU LVI. 
. Expériences sur le frottement du poirier sauvage en 
mouvement sur la fonte. 
93 
eee de Pression | pendant RENE es Bis É 
de Q  |noumnenr | mouve- | Ac. [de ess] % 
contact. | l'enduit Et ment dt — aC 7 L3 ë 
m. €. kil. kil. kil. mèt. kil. kil. mèt. 
110,0328|Sansenquit.| 211,04] 121,25/105,64| 2,56 | 0,781] 88,84 0,421! 2,17 
2| id. id. 211,04] 145,26|122,59| 1,92 | 1,052/100,0/| 0,471] 2,50 
3] id. id. 439,04| 241,26|216,95| 3,72 | 0,537192,26| 0,437| 1,79 
4| id. id. 439,04| 241,25/216,22| 3,00 | 0,6660183,43| 0,417] 2,00 
Moyenne... 0,436 
5 id. | Suif. | 505,23| 47,80] 43,44] 5,44 | 0,367] 24,54] 0,050! 1,46 
6| id. | id. 505,23] 71,80 ul 4:36 | o,458| 41,121 0,080] 1,6» 
7| id. id. 505,23 71,80 64,80 3,68 0,543 36,12| 0,071 1,80 
Moyenne.... 0,067 
8] id. |Saiadoux.| 505,23| 47,80] 43,68) 6,20 | 0,322] 27,10| 0,053| 1,37 
9! id. id. 505,23| 51,80) 63,95| 3,56 | o,561| 35,06| 0,069| 1,83 
10| id. id. | 505,23] 91,80] 64,86| 4,56 | 0,438] 42,30] 0,083| 1,71 
Moyenne.,...| 0,068 
11} id. |Surf.oner. | 505,23| 95,80| 89,42/12,84 | 0,155] 81,44| 0,160! 0,96 
12| id. id. 505,23| 119,80o/110,17| 7,28 | 0,294| 95,03| 0,188| 1,28 
13| cd. id. 505,23| 119,80l108,38| 4,52 | 0,442 85/6 0,170| 1,72 
Les fibres du bois sont parallèles au sens du mouvement. 
Moyenne... 
0,173 
